A. Johnsen, Die anomalen Mischkrystalle. 



117 



Eammelsberg 1 Johnsen 



Winkel gemessen gemessen berechnet 



(110) : (1T0) 71° 15' 70° 54'* — 



(111) : (III) 73 48 * — 



(111) : (III) — 55 15 55° 16' 



(001) : (110) — 90 1 90 



(111) : (110) 37 37 2 37 1 



Die Dichte ergab sich = 2,84. 



Aus salzsauren Zinn chlorür- haltigen Lösungen erhielt 

 ich optisch normale Salmiakkiystalle von scharfer Oktaeder- 

 form, zuweilen mit kleinen Würfelflächen; die sich an Zinn 

 anreichernde Lösung liefert dann das Doppelsalz SnCl 2 . 

 2NH 4 C1 . H 2 0, das mit obiger Quecksilberverbindung isomorph 

 zu sein scheint (Mischkrystalle lassen sich unter gewöhnlichen 

 Bedingungen wegen der Kalomel-Reaction nicht herstellen). 



Die Messungen ergaben a : b : c = 0,67686 : 1 : 0,74525. 



Die dem zu Grund liegenden Daten seien mit denen 

 Rammelsberg's (1. c. p. 277) zusammengestellt: 



Eammelsberg Johnsen 



Winkel gemessen gemessen berechnet 



(110): (110) 69° 16' 68° 26' 68° 22' 



(101) : (101) 83 45 84 3i — 



(101) : (010) — 90 | 90 



(101) : (110) — 52 5 — 



(120) : (120) 72 — 72 54 



Meine Krystalle waren tafelig nach {010}; Formen {010}, 

 {101}, {110}, Reflexe gut. Optische Axenebene //{010}, durch 

 {101} annähernd normaler Axenaustritt. Dichte = 2,11. 



Retgers 2 bemühte sich vergeblich, auch aus organischen 

 Farbstofflösungen gefärbte Salmiakkiystalle zu erzielen. 



ßromammon vermag nach Retgers 2 Bleibromid auf- 

 zunehmen. 



Lehmann (1. c. p. 431) erhielt aus Eisenchlorid- sowie 

 aus Kobaltchlorür - haltigen Kupferchlorid - Salmiak- 

 Lösungen linsenförmige Krystalle, welche gelb-blaugrün resp. 

 rosenroth-farblos pleochroitisch waren; dieselben werden als 

 das tetragonale CuCl 2 . 2NH 4 C1 . 2H 2 mit Beimischung von 



1 1. c. p. 276. 



2 Zeitschr. f. pbvsik. Chemie. 9. 1892. p. 385. 



